46 Karsten 



inals Werke fallen, so dafs es scheint als ob die Saigerung von Neuem 

 wieder beginnen wollte. Diese Erscheinung ist ganz dazu geeignet, über 

 den Vorgang beim Saigerprozefs mehr Licht zu verbreiten. In der zu 

 grofsen Hitze bat sich nämlich eine allgemeine Verbindung von Kupfer 

 und Blei gebildet , welche durch das plötzliche Ablöschen mit Wasser 

 zum Erstarren gebracht wird. Durch die allmälige Abnahme der Tem- 

 peratur konnten sich die bestimmten Verbindungen schon wieder aus- 

 bilden , und wenn der Kiehnstock in diesem Zustande mit Wasser be- 

 gossen wird, mufste die leichtflüssigere Verbindung, beim plötzlichen 

 Zusammenziehen der erkaltenden sirengflüssigeren Mischung, mechanisch 

 ausgeprefst werden ; eine Wirkung die man deutlich eintreten sieht, 

 wenn man den Vorgang genau beobachtet, indem die Bleikörner recht 

 eigentlich tropfenweise ausschwitzen. Warum dies Ausschwitzen von 

 Werken nicht statt findet, wenn der Kiehnstock schon zu sehr abge- 

 kühlt ist, bedarf der Erklärung nicht; wohl aber mufs es bemerkt wer- 

 den , dafs ein solcher Kiehnstock beim neuen Glühen abermals wieder 

 Werke fallen läfst, welche sich beim langsamen Abkühlen gebildet hat- 

 ten und durch die allmälig erfolgte Erstarrung nicht ausgeprefst wur- 

 den , sondern sich gleichförmig in der ganzen Masse des Kiehnstocks 

 verbreiteten. Die Werke welche beim Begiefsen der glühenden Kiehn- 

 stöcke mit Wasser ausgeprefst werden , enthalten 2, 9 Prozent Kupfer 

 und sind also etwas kupferhaltiger als die reinen Saigerwerke ; indefs 

 kann dieser unbedeutend gröfsere Gehalt auch zufällig seyn. Dies ist 

 um so wahrscheinlicher , als in den Werken , welche beim aberma- 

 ligen Erhitzen der abgesaigerten Kiehnstöcke erhalten werden , bei der 

 Untersuchung ebenfalls nur ein Kupfergehalt von 2, 39 Prozent ge- 

 funden ward. 



Diese Erscheinungen geben aber auch zugleich darüber einen Auf- 

 schlufs, warum es nicht möglich ist, die Frischstücke vollständig zu sai- 

 gern , d.h. zu dem bestimmten Mischungsverhähnifs des Kupfers und 

 Bleies in den Kiehnstöcken zurückzuführen. Die letzten Antheile der 

 leichtflüssigen Mischung erfordern nämlich, zur völligen Trennung, schon 

 eine starke Hitze , weil sie von einer grofsen Menge der strengflüssigen 

 Mischung umgeben sind. Deshalb wird eine zu schwache Hitze keine 



